﻿690 
  

  

  Die 
  geschmolzene 
  braune 
  Masse 
  war 
  nur 
  zum 
  Theil 
  fein- 
  

   blasig, 
  sonst 
  dicht, 
  und 
  gab 
  ein 
  gra 
  u 
  e 
  s 
  Pulver. 
  Ihre 
  salzsaure 
  

   Lösung 
  gab 
  bei 
  volumetrischer 
  Prüfung 
  8,06 
  und 
  8,2 
  pCt. 
  

   FeO, 
  nach 
  der 
  Reduction 
  mit 
  Zink 
  aber 
  9,77 
  FeO. 
  

  

  Es 
  wurde 
  daher 
  feingeschlämmtes 
  Pulver 
  von 
  Axinit 
  mit 
  

   einer 
  Mischung 
  von 
  1 
  Th. 
  Wasser 
  und 
  6 
  Th. 
  Schwefelsäure, 
  

   in 
  Glasröhren 
  eingeschmolzen, 
  längere 
  Zeit 
  auf 
  240° 
  erhitzt. 
  

   Diese 
  sonst 
  so 
  vortreffliche 
  Methode, 
  welche 
  bekanntlich 
  

   A. 
  Mitscherlioh 
  zuerst 
  empfohlen 
  hat, 
  führt 
  nur 
  bei 
  Silikaten 
  

   den 
  Nachtheil 
  mit 
  sich, 
  dass 
  die 
  sich 
  abscheidende 
  Kieselsäure 
  

   die 
  vollständige 
  Zersetzung 
  hindert. 
  Man 
  muss 
  daher 
  nach 
  der 
  

   Eisenprobe 
  das 
  Ungelöste 
  auswaschen 
  und 
  mit 
  einer 
  Auflösung 
  

   von 
  kohlensaurem 
  Natron 
  auskochen 
  , 
  um 
  die 
  Menge 
  des 
  Un- 
  

   zersetzten 
  zu 
  erfahren. 
  

  

  I. 
  1,943 
  hinterliessen 
  auf 
  solche 
  Art 
  0,442 
  = 
  22,75 
  pCt. 
  

   Es 
  wäre 
  aber 
  sehr 
  fehlerhaft, 
  wenn 
  man 
  einen 
  solchen 
  Rück- 
  

   stand 
  ohne 
  Weiteres 
  für 
  reines 
  unzersetztes 
  Silikat 
  halten 
  

   wollte, 
  weil 
  nach 
  eigenen 
  Erfahrungen 
  sehr 
  oft 
  ein 
  Theil 
  der 
  

   freien 
  Kieselsäure 
  in 
  der 
  alkalischen 
  Flüssigkeit 
  sich 
  nicht 
  auf- 
  

   löst. 
  Jene 
  0,442 
  wurden 
  daher 
  durch 
  Schmelzen 
  mit 
  kohlen- 
  

   saurem 
  Natron 
  aufgeschlossen; 
  sie 
  gaben 
  0,213 
  Si 
  O 
  2 
  — 
  48,2 
  

   pCt. 
  Da 
  nur 
  44 
  pCt. 
  im 
  Axinit 
  enthalten 
  sind, 
  so 
  war 
  hier 
  

   in 
  der 
  That 
  noch 
  etwas 
  freie 
  SiO 
  2 
  vorhanden 
  und 
  die 
  wahre 
  

   Menge 
  des 
  Unzersetzten 
  = 
  0,424 
  = 
  21,84 
  pCt. 
  

  

  Die 
  volumetrische 
  Probe 
  ergab 
  in 
  der 
  zersetzten 
  Menge 
  

   (1,519) 
  0,10304 
  FeO 
  = 
  6,78 
  pCt. 
  

  

  II. 
  1,809 
  hinterliessen 
  in 
  gleicher 
  Art 
  0,338; 
  es 
  waren 
  

   mithin 
  zersetzt 
  1,471, 
  und 
  diese 
  gaben 
  0,0998 
  Fe 
  O 
  == 
  6,79 
  pCt. 
  

  

  Im 
  Axinit 
  sind 
  also 
  6,785 
  pCt. 
  FeO 
  enthalten; 
  im 
  ge- 
  

   schmolzenen 
  wurden 
  8,13 
  pCt. 
  desselben 
  gefunden. 
  Es 
  lässt 
  

   sich 
  dies 
  wohl 
  nur 
  durch 
  eine 
  Reduction 
  eines 
  Theiles 
  Eisen- 
  

   oxyd 
  durch 
  die 
  glühenden 
  Gase 
  erklären. 
  

  

  Der 
  ganze 
  Eisengehalt 
  beträgt 
  im 
  Axinit 
  von 
  Oisans 
  . 
  

  

  als 
  Fe 
  O 
  3 
  als 
  FeO 
  

   nach 
  oben 
  10,855 
  9,77 
  

   n. 
  d. 
  früh. 
  Anal. 
  9,67 
  8,70 
  

   im 
  Mittel 
  10,32 
  9,29. 
  

  

  Aus 
  diesen 
  letzten 
  Zahlen 
  folgt, 
  dass 
  der 
  Axinit 
  ent- 
  

   hält: 
  

  

  